406 ISBERG, ELASTICIT. -GRÄNS O. HÅLLFASTHET HOS .METALLTRÅDAR. 



Vid beräkning af den permanenta förlängning (0, 00005 af 

 trådens ursprungl. längd), som utgör den Wertheimska elastici- 

 tetsgr., har jag förut antagit såsom bevisadt, att de elastiska för- 

 längningarna äro proportionella mot belastningen utefter hela be- 

 lastning sskalan, och med detta antagande till utgångspunkt fann 

 jag, att i medeltal af 82 jerntfådar med kolhalt från 0,04 5 till 

 1 % och tillverkade enligt Lancashire-, Martin- eller Bessemer- 

 metoden, den Wertheimska elasticitetsgränsen låg vid 40,5 kilo 

 och enligt galvanometermetern vid 46. Då emedlertid detta anta- 

 gande synts mig böra närmare undersökas, men de båda sträck- 

 bänkar, som förut användts, voro för ändamålet olämpliga, upp- 

 togs först denna fråga till undersökning, och härvid användes 

 dels jerntråd från Fagersta, dels pianotråd af »Smith's patent 

 steel music wire», godhetsfullt erhållen genom läraren i pianostäm- 

 ning vid musikaliska akademien, herr musikdirektör V. Karls- 

 son, dels messingstråd från Skultuna, dels tråd af s. k. delta- 

 metall, inköpt i en härvarande »messingsbod» och vid Skultuna 

 efter gifna föreskrifter dragen till tråd. En del af den erhållna 

 jerntråden eller bättre sagdt ståltråden, då dess kolhalt ligger 

 mellan 0,4 och 0,5 5 %, skiljer sig från de förut undersökta trå- 

 darna deri, att den varit härdad och derigenom erhållit egen- 

 skaper, som blifva för denna trådsort egendomliga. Huru dessa 

 uppfattas af fackmännen, framgår af följande rader ur ett bref 

 från Ingeniör Brinell, som jag tager mig friheten anföra: »så 

 snart högre brottbelastning än 70 a 80 kilo pr qv.mm. fordras, 

 härdas och anlöpes tråden samt dragés efter anlöpningen. Genom 

 denna sista dragning vinner tråden både i brottbelastning och 

 förmåga att motstå upprepade böjningar. Till en viss del kan 

 man hos ohärdad tråd framkalla samma egenskaper som hos 

 härdad endast genom flera drag, men då mycket stor brottbe- 

 lastning ifrågakommer, måste härdningen tillgripas». 



De här strax efter anförda Fagersta-trådarna voro alla här- 

 dade, och deras öfriga egenskaper återfinnas i en tabell längre 

 fram. Här upptages i 4:de kolumnen den utgångsbelastning, vid 

 hvilken elasticitetskoefficienten blifvit bestämd; i 5:te kol. hvar 



